460 



auch im Innern der Masse, in kleinen isolirten rundlichen Par- 

 tien deutlich wahrzunehmen ist. 



Zur näheren Untersuchung dieser Eisenmasse ist ein Stück 

 davon abgetrennt worden , was höchst mühsam war und durch 

 Herrn Mechanikus Enzmann, nachdem verschiedene Sägeblätter 

 und eine Metallscheibe dabei zerbrochen worden waren, mit Hülfe 

 von vier Bohrlöchern in einer geraden Linie und durch Abspren- 

 gen bewirkt wurde. 



Die mir übergebene Masse , deren ursprüngliches Gewicht 

 1/2194 Kilogramm betrug, ist durch diese Operation in verschie- 

 dene Stücken vertheilt worden, von denen das grösste 976 Gramm, 

 das mittlere 163,75 Gramm, ein anderes 35,55 Gramm wiegen, 

 während sich der Rest auf kleine Brocken und abgefeilte Theile 

 vertheilt, die theils zur chemischen Untersuchung verwendet wur- 

 den, theils noch vorhanden sind. Es ist das Hauptstück und das 

 kleinere Bruchstück im Besitze des Herrn Pastor Nürnberger ge- 

 blieben , das mittlere Stück wurde von demselben freundlichst 

 dem K. mineralogischen Museum in Dresden übergeben. 



Bei dem Abschleifen und Poliren der einen ziemlich ebenen 

 grösseren Fläche sind auf derselben netzförmige Risse hervor- 

 getreten, die einer Absonderung der Masse entsprechen und 

 durch welche die Oxydation des Eisens Gelegenheit gefunden hat, 

 hier und da auch in das Innere der Masse einzudringen. Dass 

 die Ablösung der zwei kleineren Stücke von der Hauptmasse 

 gerade so und nicht anders erfolgte, ist eine Folge hiervon. 



Im Allgemeinen erscheint diese Masse derb, ist, wie ge- 

 zeigt, sehr schwer zertheilbar, wenig geschmeidig, stark mag- 

 netisch, besitzt einen feinkörnigen Bruch, der im frischen Zu- 

 stande licht-stahlgraue Farbe zeigt. Die Härte beträgt 5 — 6, das 

 specifische Gewicht bestimmte Herr Prof. Dr. Fleck an der fri- 

 schen Masse == 7,06, an Brocken mit ansitzender Oxydations- 

 kruste aber = 6,75 und 5,8. 



Mein College Prof. Dr. Hartig hat mich auf die Ähnlichkeit 

 dieser Bruchfläche mit jener an weissem Roheisen aus Ungarn 

 aufmerksam gemacht, welches zu Hartgussstücken sehr geeignet 

 ist und hierzu in Magdeburg bei Herrn Gruson viel Verwendung 

 findet. In der That stimmt auch die Härte und das Verhalten 

 bei dem Schaben mit einem Messer daran sehr nahe damit über- 



